# Тиролит

Владимир Иванович Вернадский

Тиролит (медная накипь) -- минерал, кристаллографический характер которого еще точно не выяснен (по определению Dana -- ромбической системы, с отношением осей: а : b : с = 0,9325 : 1: ?). Редко ясно выраженные кристаллы, обыкновенно сплошные агрегаты тончайших листочков. Твердость 1--1,5. Удельный вес 3,02--3,098. Спайность по одному направлению весьма совершенная. Оптически отрицателен, угол оптических осей очень велик. Химический состав: [AsO4]Cu[CuO--OH]4·7H2O. Анализы Т. из Утаха дали:


AO5


= 27,87%


28,78%


CuO


= 42,60%


45,22%


CaO


= 9,10%


6,84%


H2O


= 16,23%


17,26%


ZnO


= --


0,04%


MgO


= --


0,05%


Fe2O3, Al2O3


= 0,97%


--


SO3


= 2,45%


?


99,22%


98,19%


Цвет Т. небесно-синий, голубовато-зеленый или синевато-зеленый. Встречается во многих местностях Тироля (Schwatz, Falkenstein), откуда и название "тиролит", в Венгрии, в штате Утах, в Нерчинском округе.


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIII (1901): Термические ощущения -- Томбази, с. 233